286 Kleine Mitteilungen. 



lieh 668 g, wie 49, und demnacli wäre 43 der Nummer 49 vorzu- 

 ziehen. 



Versuchspflanze 35 und 42. 



Man würde 35 den Vorzug geben. Doch liefert bei 42 dasselbe 

 Blattgewicht 562 g Fasern gegen 440 g von Nummer 35, weshalb 42 

 die bessere Pflanze ist. 



Versuchspflanze 41 und 46. 



Nummer 46 erhielte sicher den Vorzug, doch liefert die gleiche 

 Blattmenge von 41, 634 g Fasern gegen 420 g von Nummer 46, woraus 

 zu schließen, daß 41 die günstigere Pflanze ist. 



Daraus, daß alle die genannten Pflanzen gleichaltrig waren und 

 auf demselben Felde standen, geht hervor, daß es sich wirklich um 

 individuelle Eigenschaften bei ihnen handelt und Versuche im o-roßen 

 Aussicht auf Erfolg bezüglich hohen Fasergehaltes haben werden. 



F a s e r s t ä r k e. 



Um dieselbe zu bestimmen gibt es teure und komplizierte 

 Apparate, während in Amani mit einer nicht ganz so genauen Ein- 

 richtung gearbeitet wurde , die ich an anderer Stelle (Pflanzer. 

 Jahrg. VI, S. 2) ausführlich beschrieben habe. 



"Wie schon dort bemerkt, arbeitet man bei maschinell hergestellten 

 Sisalhanf mit einem Material, bei dem das einzelne Faserbündel stets 

 mehr oder weniger verletzt sein dürfte, und nur selten werden voll- 

 kommen ganze Faserstränge zur Untersuchung vorliegen. Aus diesem 

 Grunde wurden bei allen Untersuchuno-en mit o-rößeren Meno^en 

 Fasern gearbeitet und dann das Mittel genommen. Hieraus ergab 

 sich, bei bis jetzt 5272 Messungen, daß ein Faserbündel Sisalhanf bei 

 20 cm Einspannweite im Durchnitt 2399 g zu tragen vermag. Am 

 brauchbarsten sind bei diesen Messungen wohl die Maxima, denn bei 

 ihnen kann man annehmen, daß möglicht unverletzte Fasern vorlagen. 

 In Tabelle E sind eine Anzahl derartiger Messungen zusammengestellt, 

 geordnet nach den Bezirken, aus denen das Untersuchungsmaterial 

 stammte. Leider sind nähere Angaben als die in der Tabelle an- 

 geführten nicht bekannt. Diese Zusammenstellung sagt, wie aus Reihe 

 IV ersichtlich ist, daß in allen den genannten Bezirken Fasern pro- 

 duziert werden, welche die Durchschnittsstärke bei weitem übertreffen. 

 Auch in Reihe III, bei den Angaben über die mittlere Stärke, finden 

 sich Zahlen von bemerkenswerter Höhe. Weit interessanter ist 

 Tabelle F, bei der meist Angaben über Herkunft, Alter, Bodenver- 

 hältnisse und Schnitt bekannt sind. Anjo-eordnet wurde das Material 

 nach dem Alter und in zweiter Linie nach dem Schnitt der Pflanzen. 

 Hieraus ergibt sich: Fasern von ein- bis zweijährigen Pflanzen sind 

 schwach, gleichgültig, ob sie in der Steppe oder im Grebirge wuchsen. 



